Die anfängliche Suszeptibilität von Nickel in Aiihangigkeit von der Temperatur. ö21 



auszulaufen und dann in der Nähe des Umwandlungspunktes bei 359° C. 

 gegen zu fallen. Beim Abkühlen zeigte sich das Umgekehrte ; die 

 Werte steigen sehr rasch an und nehmen dann nach der gleichen 

 Kurve ab, sind also auch in nächster Nähe des Umwandlungspunktes 

 reversibel. 



Aus dem Zusammenhange der beiden Kurven « und b, der später 

 dargelegt wird, zu schliessen, ist ein solcher Verlauf der «-Kurve un- 

 wahrscheinlich. Es ist anzunehmen, dass a gleichfalls wie b weiter- 

 steigt und dass beide Kurven erst 

 im Moment, wenn die Umwand- i 

 lungstemperatur erreicht ist, auf 

 kleine Werte abfallen. 



Der Wert der anfänglichen ' 

 Suszeptibilität a bei 358^' C. wurde 

 in den Fig. 5 und 12 nicht ein- 

 getragen, da er nicht wahrschein- 

 lich ist; bei stetigem Weitersteigen 

 der «-Kurve müsstc dieser Wert 

 ungefähr doppelt so gross sein,K'"i 

 als er gefunden wurde. 



Es kann möglich sein, dass 

 das Sinken der anfänglichen Suszep- 

 tibilität in nächster Nähe des Um- 

 wandlungspunktes davon herrührt, 

 dass ein Teil des Nickelringes • 

 schon die Umwandlungstemperatur 

 hat, während der andere Teil noch 

 etwaskälterist. Kleine Temperatur- ^ 

 Unregelmässigkeiten und Schwank- 

 ungen in einem so grossen Ofen 

 sind immerhin unvermeidlich und 

 haben natürlich in nächster Nähe 

 des ümwandlungspunktes einen grossen Einfluss auf den Zustand des 

 Nickels. Die Uustetigkeit im Anwachsen der A-Werte bei 358° C. dürfte 

 auch diesem Umstände zuzuschreiben sein. 



Zu vollkommen exakten Untersuchungen mit kleineren Tempera- 

 tur-Intervallen in der Nähe des Umwandlungspunktes müsste ein 

 flacher Ring gewählt werden, dessen Höhe im Verhältnis zur Ofen- 

 höhe klein ist. 



Um einen Zusammenhang der beiden Kurven zu finden, wurden 

 die zu gleichen Temperaturen gehörenden Werte von a und b loga- 

 rithmiert und die gefundenen Logarithmen in ein Koordinatensystem, 



Vierteljahrsschrift <1. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 55. I9I0. 34 



M gau» 



Die Suszeptibilität Tc in Funktion 

 der Feldstärke H. 



